Zweiter Absclinitt. Harze. 



269 



sichtige Masse homogen durchscheinend wird. Dieser Temperaturgrad 

 (unterer Schmelzpunkt) lässt sich mit grosser Schärfe beobachten. 

 — Nach der zweiten Methode wurde ein grösseres Quantum des zer- 

 kleinerten Harzes in eine Eprouvette gebracht und eine vorsichtige Er- 

 hitzung im Metallbade vorgenommen. Wenn die Copalstückchen zu- 

 sammenzukleben beginnen, erhält man beiläufig denselben Temperaturgrad 

 wie nach der ersten Methode, aber minder genaue Werthe. Nun wurde 

 im Metallbade weiter erhitzt, bis die Masse sich vollständig verflüssigte, 

 was bei mehreren Copalsorten mit einer erkennbar beginnenden Zer- 

 setzung verbunden war, eine Erscheinung, welche mit Rücksicht auf die 

 complexe Zusammensetzung dieser Harze aus Individuen von verschie- 

 denem Schmelzpunkte kaum anders zu erwarten war und sich in einer 

 oft nicht unbeträchtlichen Verschiedenheit dieses oberen Schmelz- 

 punktes zu erkennen gab. Für die Charakteristik der Copale ist der 

 untere Schmelzpunkt, weil genauer zu ermitteln, wichtiger als der obere. 



Schmelzpunktbestimmung einiger genau bestimmten 

 Copalsorten. 



120 Von Batjan (Molukken). 

 120 Käufliche Sorte. 

 115—140 Käufliche Sorte. 

 Käufliche Sorte. 

 160 Unreifer, gegrabener (»Cha- 

 kazzi«). 

 340 — 360 Reifer, gegrabener. 



340 Aus Lindi in Deutsch-Ostafrika. 



Da die Güte der Copale von der Höhe des Schmelzpunktes abhängt 

 und dieser für die Sorten — innerhalb bestimmter Grenzen — constant 

 ist, so ist es begreiflich, dass die Schmelzpunktbestimmung einen sehr 

 wichtigen Behelf für die Unterscheidung der Copale bildet. 



Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Copale bilden die Lös- 

 lichkeitsverhältnisse, auf welche unten in der chemischen Charak- 

 teristik dieser Harze noch mehrfach zurückzukommen sein wird. Hier 

 möchte ich nur auf die Thatsache aufmerksam machen, dass im Chloral- 



